— 133i — 

 abbiamo fatto nella tabella, a seconda che la durata del- 

 l'idrogenazione supera un'ora, od è compresa fra trenta 

 e sessanta minuti, o fra venti e trenta, si trova che il rap- 

 porto calcolato, tenendo conto del peso delle esperienze, è 

 rispettivamente 1,029; 1,031; 1,026. Qualora si ammetta 

 che queste differenze non siano interamente dovute a cau- 

 se accidentali, il ferro idrogenato presenterebbe un mas- 

 simo di tenacità per una durata della corrente da mez- 

 z'ora ad un'ora. Si può spiegare come il rapporto sia più 

 piccolo quando l'idrogenazione è più breve, ammettendo 

 che non sia raggiunta la saturazione del ferro ; e come del 

 pari sia più piccolo quando l'idrogenazione dura più di 

 un'ora, tenendo presente che può allora prevalere l'assot- 

 tigliamento del filo. Avuto anzi riguardo a ciò si può dire, 

 che il valore 1,031 dovrebbe essere alquanto inferiore al 

 vero. Osserviamo infine, che la grande variabilità nei va- 

 lori di r dati nella tabella, può in parte essere dovuta alla 

 differente intensità della corrente che attraversava il vol- 

 tametro, o meglio alla differente densità della corrente 

 stessa a seconda che nel voltametro si trovava un numero 

 maggiore o minore di fascetti di filo di ferro. 



Anche il Ledebur(*) ha sperimentato sulla tenacità del 

 ferro idrogenato. Egli faceva uso di una piccola macchi- 

 na destinata alla misura della resistenza dei materiali, ed 

 operava su fili da 1 ,65 a 3,55 mm. di diametro. Questi fili 

 venivano caricati di idrogeno ponendoli in acqua conte- 

 nente acido solforico, od in altre acque acide provenienti 

 dall'industria, o coli' arrugginimento all'aria. Dalle sue 

 esperienze, che principalmente avevano in mira l'utilizza- 

 zione industriale del ferro, il Ledebur conclude, che in 

 ogni caso il ferro diventa più fragile, e che, stirato fino 

 alla rottura, si allunga assai meno del ferro che non sia 



(1) Loc. cit. 



